Einzelne Mineralien. 



-IS- 



Farbe eisenschwarz; Strich kirschroth bis kastanienbraun, selten 

 schwarz. Dünne Splitter mit braunem Strich sind roth durchscheinend, 

 isotrop. Härte spec. Gew. 4,598—4,62. 



Von den beiden folgenden Analysen wurde die erste mit Material 

 von kastanienbraunem Strich, die zweite mit solchem von schwarzem Strich 

 ausgeführt. 



Cu Ag As Pb Fe S Sa. Sp.G. 

 I. 49,83 1,87 19,04 0,17 1,11 27,60 99,62 4,62 

 II. 44,12 4,77 [20,49] — 3,68 26,94 100,00 4,598 



Hieraus werden die beiden Formeln berechnet: 

 I. 3 Cu 2 S . As 2 S 3 == Cu 3 As S 3 

 IL [3 (Cu . Ag) 2 S . As 2 S 3 ] + ,V [6 Fe S . As 2 S 3 ] 



Es ist demnach der schwarze Strich durch den höheren Eisengehalt 

 bedingt, während der braune Strich in keinem Zusammenhange mit dem 

 Ag-Gehalt steht. 



Eine Vergleichung der krystallographischen, physikalischen und che- 

 mischen Verhältnisse von Binnit und Tennantit zeigt, dass diese beiden 

 Mineralien identisch sind. 



Der zweite Theil der Arbeit behandelt die chemische Zusammen- 

 setzung des Fahlerzes. 



Da über die Formel des Fahlerzes noch immer Unsicherheit herrscht 

 und nun die Untersuchung des Binnit die einfache Formel : 3 Cu 2 S . As 2 S 3 

 (Verhältniss 3 : 1) ergeben hatte , so wurden an ausgesuchtem Material 

 von drei verschiedenen Fahlerzvorkommen neue Analysen ausgeführt, um 

 festzustellen, ob bei einfacher Zusammensetzung auch für diese das Ver- 

 hältniss von Cu 2 S : As 2 S 3 = 3 : 1 vor dem allgemein angenommenen 4 : 1 

 den Vorzug verdiene, und ferner, welche Kolle Eisen und Zink bei der 

 Zusammensetzung spielen. 



Die untersuchten Stücke sind : 1. von Fresney d'Oisans , Dauphine ; 

 2. von Horhausen; 3. Fundort fraglich, vermuthlich Wolfach, Baden. 



Die Analysen ergaben: 

 Cu Sb As Fe Pb S Bi Zu Sa. 



1. 45,39 28,85 Spur 1,32 0,11 24,48 — — 100,15 



2. 41,55 28,32 Spur 1,02 0,62 24,33 0,83 2,63 99,30 



3. 30,56 27,73 Spur 3,51 0,05 23,15 15,26 (Ag) Spur 100,26 



Aus diesen 3 Analysen werden folgende Formeln berechnet : 



1. 3Cu 2 S.Sb 2 S 3 = Cu 3 SbS 3 



2. [3 Cu 2 S . Sb 2 S 3 ] + T V [6 (Fe . Zn) S . Sb 2 S 3 ] 



3. [3 (Cu . Ag) 2 S . Sb 2 S 3 ] + X V [6 (Fe . Zn) S . Sb 2 S s ] 



Aus Analyse 1 , sowie aus den Analysen von Binnit und Tennantit 

 schliesst Verf., dass die wahre Formel des Fahlerzes 3 (Cu . Ag) 2 S . (Sb . As) 2 S 3 

 sei. Tritt bei den complicirten zusammengesetzten Fahlerzen Fe und Zn 

 hinzu, so ist es in der Verbindung 6 (Fe . Zn) S . Sb 2 S 3 , indem die Gruppe 

 6 (Fe . Zn) S und nicht 3 (Fe . Zn) S die Verbindung 3 Cu 2 S isomorph vertritt. 



